5o8 P£0 



un peu plus considérables. Ces deux procédés, ainsi que celui 

 de Poullaouen et quelques autres qui nous restent à décrire, 

 ont un avantage immense sur la fonte au fourneau à manche 

 que l'on employoit anciennement pour les schlichs grillés , 

 puisque l'on n'en retiroit que de 40 à 46 p. % de plomb, 

 et que les frais de fonte étoient plus que doubles, en raison 

 des mattes qu'il falloit griller plusieurs fois et refondre. 



En comparant divers procédés, on trouve que, pour fondre 

 5o kilogrammes de schlich bien lavé, on emploie parle four- 

 neau suisse 5/3 heures; en Carinthie , 3'/. heures; et dans 

 ^es fourneaux à réverbère de Pezey ou de Poullaouen seule- 

 ment une demi- heure. Enfin, dans le fourneau à manche 

 avec addition de fer, en Silésie, il ne faut guère que 10 mi- 

 nutes. En général, les fourneaux à réverbère de petite dimen- 

 sion sont désavantageux sous le rapport du combustible et de 

 la main d'œuvre. 



Théorie de la fonte de la galène au fourneau à réverbère 

 et au fourneau écossais. 



Kous avons déjà fait remarquer que l'opération par la- 

 quelle on retire le plomb des minerais qui ont été grillés, 

 soit dans un fourneau séparé, soit dans le fourneau à réver- 

 bère, destiné à donner immédiatement du plomb, n'est point 

 une simple fonte de réduction , comme celle pratiquée sur 

 la litharge, parce que le produit du grillage de la galène, 

 11 est jamais de l'oxide pur, mais un mélange de beaucoup 

 de sulfate de plomb avec de l'oxide; il faut donc ensuite non- 

 seulement réduire Poxide de plomb, mais encore extraire ce 

 métal du sulfate, et pour cela décomposer ce sel, et séparer du 

 métal, l'acide sulfurique et l'oxigène. Le fourneau à manche 

 donne des mattes, et c'est le produit immédiat de la désoxida- 

 lîon du sulfate de plomb; mais, les fourneaux à réverbère et 

 écossois n'en donnant point, il reste à expliquer comment 

 dans ces derniers, le soufre disparoit, et comment le plomb 

 se sépare à Pétat métallique. 



Le procédé de fonte au fourneau à réverbère, que nous 

 avons dit avoir été imaginé à Pezey, et dans lequel on ob- 

 tient le métal presque sans ajouter de matière combustible 

 pour opérer la réduction, présente un exemple en grand 



